Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 741 



bis 8 Zellen (0,05 — 0,15 mm) hoch, die Zellen selbst in dieser Ansicht 

 meist rundlich bis elliptisch, oft ungleich groß, mit 0,012 — 0,040 mm 

 Durchmesser. Alle Markstrahlzellen ziemlich dünnwandig, auf den Tan- 

 gentialwänden mit sehr kleinen Tüpfeln (feinen Nadelstichen vergleich- 

 bar), die kleineren Zellen im Radialschnitt liegend, die anderen hier 

 kurz, oft quadratisch bis aufrecht, alle an Gefäße grenzende gegen diese 

 mit kreisförmigen, meist dicht gestellten und in den Kreuzungsfeldern 

 ein zartes Leistennetz • aussparenden Tüpfeln. Gefäßtüpfel an anderen 

 Stellen größer, etwa 0,006 mm breit, kreisrund, mit schief gestellten, 

 schmal spaltenförmigen Poren, die in entgegengesetzt schief verlaufende 

 enge Wandfurchen münden. Faserlracheiden auf allen Seitenflächen be- 

 höft getüpfelt, Strangparenchymzellen auf den Radialwänden meist mit 

 kleinen Tüpfelgruppen. — Alle Zell- und Gefäßwände gelb gefärbt, in 

 den Gefäßen stellenweise tief orangegelbe Abscheidungen, in den Zellen 

 der Markstrahlen und des Strangparenchyms oft gelbe bis gelbbraune 

 Tropfen oder Klumpen, in manchen Markstrahlzellen Anhäufungen kleiner 

 schmaler, zwischen gekreuzten Nikols nicht aufleuchtender, von Salzsäure 

 restlos gelöster Kriställchen. Alkohol verändert die Färbung der Wände 

 nicht, greift auch den Gefäßinhalt nicht an, löst aber den organischen 

 Inhalt der Zellen zum größten Teile. Eisenchlorid bewirkt in Schnitt- 

 präparaten keinerlei Schwärzung. 



Ein Holz für die Möbel- und Kunsttischlerei. 



142. Holluuderholz. 



Der Gemeine Hollunder oder Schwarze Holder, Sambucus nigra L., 

 ein Strauch oder kleiner Baum der Gaprifoliaceen (siehe p. 468), ist 

 durch ganz Europa bis in die Kaukasusländer verbreitet. 



Holz gelblichweiß, in den äußeren Jahresringen zuweilen hellgelb, 

 mit wenig auffälligem, licht gelblichgrauem Kern und dickem, bis 10 mm 

 breitem Mark, im Querschnitt mit welligen, durch die hellen Frühholz- 

 zonen scharf hervortretenden Jahresringen, zahlreichen, mitunter quer- 

 gereihten hellen Pünktchen und kenntlichen Markstrahlen, aber erst 

 unter der Lupe als Poren wahrnehmbaren, im Frühholze zahlreicheren 

 Gefäßen (zerstreutporig). Im Längsschnitt deutlich nadelrissig, auf der 

 Radialfläche spiegelnd, fein querstreifig. Hart, mittelschwer (spez. Luft- 

 trockengewicht 0,53 — 0,76), ziemlich leichtspaltig, zäh, stark schwindend, 

 wenig dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter^). Gefäße ziemlich gleichmäßig 



1) Siehe auch Michael, Vergleichende Untersuchungen über den Bau des Holzes 

 der Compositen, Gaprifoliaceen und Rubiaceen. Inaug.-Dissert., Leipzig 1885, p. 30. 



